33 - 



Oerbereipraxis fiihlbar. indem derartig in die Saurebildung mitein- 

 bezogene Haute viel an Masse verlieren und ein sclilechtes Gewiclit 

 liefern. YeranlaBt wird obiger Umstand, wenn die Haute liingere Zeit 

 in relativ schwachem (an Gerbstoff und Kohlenhydraten erschopftem) 

 Material belassen werden. 5 



A u tier den besprochenen. teils normalen teils abnormalen Garungs- 

 vorgangen kommen hier und da noch andei-e abnormale vor, deren Ur- 

 saclie schwer ermittelt werden kann. Wie bei den Vorbereitungsarbeiten 

 des Gerbprozesses, namlich bei der Umwandlung der Haut in Blotie, hat 

 sich die modern e Gerberei auch beim Gerbprozesse selbst von den Ein-io 

 fliissen der Garungen und Zersetzungen moglichst frei zu machen ge- 

 sucht. und sie verzichtet ganz oder zum grofien Teil auf die friiher giinstig 

 erachtete und als Notwendigkeit erkannte Wirkung der Saure bei Sohl- 

 leder, als auch auf die losende Wirkung der Faulniserreger in den 

 Farben der Oberledergerberei, da sie andere, sicherer arbeitende Mitt el 15 

 kennen lernte, mittels welcher dem Leder jene spezifischen Eigenschaften 

 "beigebracht werden, die friiher nur durch Garungsvorgange erreichbar 

 waren. Die amerikanischen Gerber, welche uns in der Neuzeit in vielen 

 Richtungen vorbildlich wurden, waren schon langst Gegner der sauren 

 Gerbung und wendeten sogar Mittel an. um die Briihen nach Moglich-2o 

 keit siifi zu erhalten. Die vornehmlichsten davon sind rasche Erneue- 

 rung der Gerbbrlihen und Verwendung von starken Briihen, claim auch 

 die Kombination der vegetabilischen Gerbung mit der mittels Metall- 

 salzen. Die Wirkung von abnorm stark saner verlaufenden Garungen 

 wurde friiher durch Zugabe von Kochsalz zu den Briihen herabgemildert, 25 

 indem dadurch die iibermafiige Schwellung der Hautfaser zuriickgedrangt 

 wird. Zusatze von Neutralisierungsmitteln, wie Soda, kohlensaurer Kalk, 

 wirken nur kurz, da nach Neutralisierung der Saure die saure Garung 

 mit erneuerter Heftigkeit ausbrieht. Antiseptika erweisen sich wirkungs- 

 los, da die meisten davon durch den Gerbstoff gebunden oder zerstortso 

 werden. 



11. Zersetzungserscheimmgen an gegerbtem Leder. 



Wenn lohgares Leder feucht lagert und in diesem Zustand in 

 Stotien aufgeschichtet 1st, so treten eigentiimliche Erscheinungen auf, 

 welche auf Garungsvorgange zuriickzufiiliren siud. Das Leder erwarmtss 

 sich nach und nach und erhalt einen schleimigen Griff. Yon dieser Er- 

 scheiiuing, welche man in der Praxis das Schleimeu oder auch das 

 Dampfwerden nennt, wird in der Appretur mancher Ledersorten, haupt- 

 sachlich bei Unterledersorten, Gebrauch gem adit, da sich das Material 

 dadurch besser komprimieren lallt und bei mafiiger Schleimung auch 40 

 eine bessere Farbe erhalt. Dieser Prozefi muB streng iiberwacht werden, 

 da bei seinem Fortschreiten die Erhitzung immer starker wird und 

 das Leder nach und nach tief eingreifende Veraiiderungen erleidet. 

 Soldi e Leder. welche bloti leicht gegerbt wurden. werden durch die 

 Wirkung des Prozesses in eine leimartige Masse verwandelt. wobei die 4.-> 

 Form des Ledergewebes ganz schwindet. Satt gegerbtes Leder. wie 

 Sohlleder, wird nicht so intensiv verandert. dafi es die Form verliert, 

 aber es vermodert wie Holz und zeigt auch ganz dieselben Eigenschaften 

 wie dieses; es verliert jeden Halt und lafit sich zu Staub zerpulvern. 

 Da bei blotier Erhitzung in feuchtem Zustande Leder nicht so tief- 50 



LAFAR, Handbuch der Techniscben Mvk<iloa;ie. Bd. V. 3 



